공 급 자 적 합 성 확 인 기 준
방한용 ·패션용 ·스포츠용 마스크 부속서 17
(Masks for cold weather, fashion, and 
sports)
서  문  이 기준은 일상생활에서 방한용 , 패션용 및 스포츠용으로 착용하는 마스크 의 안전요건 , 
시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다 . 다만, 식품의약품안전처 「의료기기법 」, 「약사법 」 및 
고용노동부 「산업안전보건법 」 등 타법에서 별도 관리되고 있는 품목은 적용대상에서 제외한
다. 방한용 ·패션용 ·스포츠용 마스크 공급자적합성확인기준은 제1부. 방한용 ·패션용 ·스포츠용 마
스크와 제2부. 전자식 마스크로 구성되어 있다. 
제1부 방한용 ·패션용 ·스포츠용 마스크
(Masks for cold weather, fashion, and sports)
1. 적용범위  이 기준은 일상생활에서 방한용 , 패션용 및 스포츠용으로 착용하는 마스크 의 안전
요건, 시험방법 및 표시사항 등에 대해 규정한다 . 여기서 마스크는 외기로부터 얼굴과 목의 피부, 
입이나 코 등을 가리기 위해 착용하는 섬유, 합성수지 , 가죽 또는 모피 재질 등으로 만들어진 제품
(일회용 마스크를 포함)을 말한다 . 
2. 인용표준  다음에 나타내는 표준 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를  
구성한다 . 이러한 인용표준 또는 기준은 그 최신판을 적용한다 .
･ KS K 0147 염료 및 염색물의 아릴아민 시험방법
･ KS K 0736 섬유제품의 알러지성 염료 함유량 시험방법
･ KS K 0739 섬유제품 - 아조 염료로부터 생성되는 특정 방향족 아민의 분석 방법 - 제3부 : 
특정 아조 염료를 사용할 때 생성되는 4-아미노아조벤젠 분석
･ KS K ISO 3071 텍스타일 －수성 추출액의 pH 측정
･ KS K ISO 14184-1  텍스타일 – 폼알데하이드 측정 - 제1부 : 유리 및 가수분해 폼알데하이드 (증류수 추출법)
･ ISO 16186 Footwear ― Critical substances potentially present in footwear and footwear 
components — Test method to quantitatively determine dimethyl fumarat (DMFU)
･ ISO/TS 16189 Footwear ― Critical substances potentially present in footwear and footwear 
components — Test method to quantitatively determine dimethylformamide in footwear materials  
･ 식품의약품안전처고시 의약외품에 관한 기준 및 시험방법 
･ 식품의약품안전처 보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인
･ 안전확인 안전기준 부속서 1 유아용 섬유제품
･ 안전기준준수 안전기준 부속서 1 가정용 섬유제품･ 안전기준준수 안전기준 부속서 3 가죽제품
･ 안전기준준수 안전기준 부속서 24 합성수지제품
･ 어린이제품 공통안전기준
3. 안전요건  
3.1 유해물질 안전요건   유해물질의 기준 함유량은 4. 시험방법 에 따라 시험하였을 때 [표 1]의 
기준치에 적합하여야 한다.
[표 1]  유해물질 안전요건
유해물질명 기준치
폼알데하이드 1)75 mg/kg 이하
아릴아민 2)각각 30 mg/kg 이하
pH 1)4.0 ~ 7.5
형광증백제 1)형광이 나타나지 말 것
유기주석화합물 (TBT, Tributyltin) 3)1.0 mg/kg 이하
알러지성 염료 4)각각 50 mg/kg 이하
다이메틸푸마레이트 5)0.1 mg/kg 이하
유해원소 함유량총 납 6)100 mg/kg 이하
총 카드뮴 6)75 mg/kg 이하
프탈레이트계
가소제 7)DEHP
총 합 0.1 % 이하 DBP
BBP
디메틸포름아미드 (DMF) 8)5 mg/kg 이하
디메틸아세트아미드 (DMAc) 8)5 mg/kg 이하
주 1. 섬유(부직포 포함)에 한하여 적용한다 .
2. 염색한 섬유(부직포 포함)부분에만 적용하며 , 대상물질은 KS K 0147, KS K 0739에 따른다 .
3. 섬유(부직포 포함)원단 및 가죽재질에 코팅, 프린팅 등이 되어있는 경우만 적용한다 .
4. 대상물질은 KS K 0736에 따르고 , 적용되는 조성섬유는 폴리에스터 , 나일론 , 아크릴 , 아세테이트 , 
트리아세테이트 , 염화비닐 섬유이며 , 염색한 섬유(부직포 포함)부분에 한하여 적용한다 .
5. 가죽과 모피 소재에 적용한다 .
6. 금속 기질, 고분자 기질, 페인팅 및 유사코팅 , 기타 재료(목재 등)부분에 적용하며 , 섬유
(부직포 포함)에는 적용하지 않는다 . 총 납의 경우 페인팅 및 표면코팅의 경우 90 mg/kg 
이하로 적용한다 .
7. 섬유 원단(부직포 포함)에 합성수지 (합성고무 포함) 소재로 코팅 또는 프린팅 등의 가공 처리를 한 경우 및 합성수지 (합성고무 포함) 소재의 부자재에만 적용하며 , 대상물질은 
DEHP [Di-(2-ethylhexyl) phthalate, 디에틸헥실프탈레이트 (CAS No. 117-81-7)], 
DBP[Dibutyl Phthalate, 디부틸프탈레이트 (CAS No. 84-74-2)], BBP[Benzyl butyl Phthalate, 
벤질부틸프탈레이트 (CAS No. 85-68-7)] 이다. 단, 금속 및 고분자 기질 위에 페인트 코팅된 
경우는 적용대상에서 제외한다 .
8. 부직포 및 폴리우레탄 등으로 구성된 안감, 중간층 , 겉감에 대해 제조공정 중에 유기용제를  
사용한 경우 적용한다 . 
3.2 안전요건에 대한 적합여부 확인  공급자적합성확인을 하려는 제조업자 및 수입업자는 안전한  
생활용품이 유통될 수 있도록 해당 제품을 출고하기 전이나 통관하기 전에 유해물질이 제품에 
존재할 수 있는 다양한 가능성을 고려하여 자체시험 또는 제3자 시험․검사기관 , 외국의 시험성적서 , 
원자재 공급업체가 제시하는 시험성적서 등을 통하여 공급자적합성확인기준에 따랐는지를  확인
하여야 한다.
4. 시험방법
4.1 폼알데하이드  KS K ISO 14184-1 에 따른다 .
4.2 아릴아민   KS K 0147, KS K 0739에 따른다 .
4.3 pH  KS K ISO 3071에 따른다 .
4.4 형광증백제  의약외품에 관한 기준 및 시험방법 [별표 2] 중 부직포  순도시험에서 형광증백제
시험방법에 따른다 .
4.5 유기주석화합물   KS K 0737에 따른다 .
4.6 알러지성 염료  KS K 0736에 따른다 .
4.7 디메틸푸마레이트  ISO 16186에 따른다 .
4.8 유해원소 함유량  “어린이제품 공통안전기준 ” 부록 A에 따라 시험시료를 준비 후 부록 B에 따른다 .
4.9 프탈레이트계 가소제  “어린이제품 공통안전기준 ” 부록 C에 따른다 .
4.10 디메틸포름아미드 (DMF) 의 시험은 ISO/TS 16189 시험방법을 따른다 .
4.11 디메틸아세트아미드 (DMAc) 의 시험은 ISO/TS 16189 시험방법을 따른다 .
5. 표시
최소단위 포장마다 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 「전기용품 및 생활용품 안전
관리법 시행규칙 」 [별표 9]의 규정사항 및 다음 사항을 한글로 표시하여야 하며, 표시사항 상
단의 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시’ 문구는 표시할 것을 권장한다. 다만, 취
급상 주의사항은 포장 또는 포장 이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다.
5.1 품명 방한용 , 패션용 및 스포츠용 마스크 중 해당 되는 제품으로 표기한다 (예: 방한용 마스크 ).
5.2 재질의 종류 사용한 재질은 안감, 중간층 , 겉감 등으로 구분하고 , 부직포의 경우 제조방법
(예시 : 스펀본드 , 멜트 블로운 , 전기방사 등)도 표기하여야 한다. 재질에 대한 표시는 섬유의 
경우 안전기준준수 안전기준 부속서 1(가정용 섬유제품 ), 가죽 및 모피의 경우 안전기준준수 안전기준 부속서 3(가죽제품 ), 합성수지의 경우 안전기준준수 안전기준 부속서 24(합성수지제품 )
의 표시사항을 따른다 . 세부적인 표시방법은 부록 A.1을 참고할 수 있다.
5.3 제조자명 또는 수입자명 (수입품에 한함)
5.4 제조국명
5.5 제조연월 제품이 언제 만들어졌는지 객관적으로 추적이 가능하도록 표시하여야 한다(제조연월 , 
최초 판매시즌, 로트번호 등).
5.6 치수
치수는 표시할 것을 권장한다 (예시 : 식품의약품안전처 보건용 마스크의 기준규격 에 대한 가이
드라인에 따라 마스크를 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접어 가장 긴 길이인 코편 위의 
꼭지점부터 턱 부분 꼭 지점까지 측정하여 [표 2]과 같이 치수를 표시할 수 있다).
[표 2]  치수표시 방법
구분 세로길이
특대형 171 mm 이상
대형 150 ～ 170 mm
중형 136 ～ 149 mm
소형 135 mm 이하
5.7 표시자 주소 및 전화번호
‘표시자 ’는 제품하자 및 리콜에 대해 책임을 지는 ‘제품 문의처 ’, ‘소비자상담실 ’ ‘제조자명 (국산
품에 한함)’, ‘수입자명 (수입품에 한함)’ 또는 ‘판매자명 ’으로 표시할 수 있다.
5.8 사용상 주의사항
사용상 주의사항에는 다음을 표시한다 . 사용상 주의사항은 포장 또는 포장 이외의 사용설명서 
등에 별도 표시할 수 있다. 
5.8.1 부직포가 사용된 제품은 세탁하여 재사용 할 수 없습니다 .
5.8.2 이 제품은 황사, 미세먼지 , 비말, 바이러스 등으로부터 호흡기를 보호할 목적으로 사용할 
수 없습니다 .
5.8.3 이 제품에 방향제 , 탈취제 , 살균제를 처리하거나 또는 직접 뿌리는 (덧붙이는 패치 등 포
함) 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다 .부록 A. 세부 표시방법 (예시)
A.1. 서론  이 세부 표시방법 (예시)은 참고하기 위한 것으로 실제 적용되는 품목과 꼭 일치하는 것
은 아니다 .
종류 표시 방법 비고
섬유∙ (겉감) 폴리에스터 95 %, 폴리우레탄 5 % 
∙ (중간층 ) 폴리프로필렌 100 % 
∙ (안감) 면 80 %, 레이온 20 % 
혼용률을 알지 못할 경우 
조성만을 표시할 수 있음비고) 부직포의 경우 제조방법을 표기하여야 함
 ‧ (겉감) 폴리에틸렌 100 %(스펀본드 )
‧ (중간층 ) 폴리프로필렌 100 %(멜트 블로운 )
‧ (안감) 폴리아미드  100 %(전기방사 )
합성수지∙ (겉감) 폴리아미드 (PA) 
∙ (중간층 ) 폴리프로필렌 (PP) 
∙ (안감) 폴리에틸렌 (PE) -
가죽
또는 
천연모피∙ (겉감) 천연모피 (밍크)
∙ (중간층 ) 인조가죽
∙ (안감) 천연가죽 (양가죽 )-[A.1] 재질 종류별 표시방법 (예시)제2부  전자식 마스크
(Electronic masks)
 
1. 적용범위
이 기준은 전자식 여과장치를 이용하여  일상생활에서 착용하는 마스크 형태의 제품에 적용한
다. 다만, 「산업안전보건법 」, 「약사법 」, 「의료기기법 」과 같은 다른 법에서 별도 관리되고 있는 
품목은 적용대상에서 제외한다 .
주 이 안전기준과는 별도로 배터리는 안전인증기관에 전기용품 안전확인신고를 완료해야 하며, 
배터리에 안전확인표시 (안전확인신고 마크, 안전확인신고번호 ) 등을 해야 한다. 또한 전지 충
전기는 안전인증기관의 전기용품 안전인증을 반드시 받아야 하며 충전기 라벨에 안전인증마크 
및 인증번호를 표기하여야한다 . 충전기의 출력전압은 배터리 정격 전압이상이며 , 최대 충전전압
이어야 한다.
 
 
2. 관련 표준 
다음에 나타내는 표준 또는 기준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다 . 
이러한 인용표준 또는 기준은 그 최신판을 적용한다 .
‧ KSCIEC60529  외곽의 방진보호 및 방수보호 등급(IP코드)
‧ KS I ISO 12219-2  자동차 실내공기 ― 제2부 : 자동차 내장부품 및 소재의 휘발성 유기화합물  
방출량 측정을 위한 스크리닝 방법 ― 백 시험법  
･ KS K 0147 염료 및 염색물의 아릴아민 시험방법
･ KS K 0736 섬유제품의 알러지성 염료 함유량 시험방법
･ KS K 0739 섬유제품 ― 아조 염료로부터 생성되는 특정 방향족 아민의 분석 방법 ― 제3부 : 
특정 아조 염료를 사용할 때 생성되는 4-아미노아조벤젠 분석
･ KS K ISO 3071 텍스타일 ― 수성 추출액의 pH 측정
･ KS K ISO 14184-1  텍스타일 ― 폼알데하이드 측정 ― 제1부 : 유리 및 가수분해 폼알데하이드
(증류수 추출법 )
･ ISO 16186 Footwear ― Critical substances potentially present in footwear and footwear 
components —  Determination of dimethyl fumarat (DMFU)
･ ISO/TS 16189 Footwear ― Critical substances potentially present in footwear and footwear 
components — Test method to quantitatively determine dimethylformamide in footwear materials  
‧ EN 149+A1  Respiratory protective devices ― Filtering half masks to protect against 
particles : Requirements, testing, marking
･ 식품의약품안전처고시 의약외품에 관한 기준 및 시험방법 
･ 식품의약품안전처 보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인･ 안전기준준수 안전기준 부속서 1 가정용 섬유제품
･ 안전기준준수 안전기준 부속서 3 가죽제품
･ 안전기준준수 안전기준 부속서 24 합성수지제품
3.  용어의 정의
3.1 전자식 마스크 일상생활에서  호흡에 따른 흡기 및 배기를 여과하기 위해 착용하는 , 팬동력
으로 작동되는 여과장치가 안면부 일체형으로 내장되어 있는 마스크 형태의 제품을 말한다 . 
3.2 배기구 배기가 전자식 마스크 안면부 밖으로 흐르도록 하고 흡기 시 밸브를 통한 역류를 
방지하는 장치  
3.3 흡기구 흡기가 전자식 마스크 안면부 안으로 흐르도록 하고 배기가 밸브를 통해 배출되는 
것을 방지하는 장치
4. 구조
안면부 , 여과재 (필터), 흡기구 , 배기구 , 흡기밸브 , 배기밸브 , 고정용 장치 또는 스트랩 (귀끈, 머리
밴드 등)으로 구성된다 . 흡기 및 배기가 반드시 여과재 (필터)를 통과하도록 여과재 (필터)는 흡기구  
및 배기구에 확실하게 밀착되도록 하여야 한다. 모든 분리가능한 부품은 가능한 한 손으로 쉽게 
연결하고 고정되어야 한다.
주 여과재 (필터)는 식품의약품안전처고시 의약외품에 관한 기준 및 시험방법 중 원료규격인 교체용 폴리
프로필렌 필터 부직포의 규정이 정하는 바에 따라야  한다. 
5. 안전요건
5.1 겉모양
5.1.1 모양이 바르고 , 찌그러짐 , 비틀림 등의 변형이 없고 균형이 잡혀있어야 한다.
5.1.2 색상은 선명하고 색 얼룩이 없고 균일하여야 한다.
5.1.3 눈에 띄는 흠, 조각 등 상처가 없어야 한다.
5.1.4 인쇄 및 표시는 선명하여야 한다.
5.1.5 때, 거칠음 , 먼지 등이 없이 끝 손질이 양호하여야 한다.
5.1.6 터짐, 잔금이 없어야 한다.
5.2 유해물질 안전요건
5.2.1 피부에 접촉할 수 있는 재질의 유해물질 기준 함유량은 6.2에 따라 시험하였을 때 [표 1]
의 기준치에 적합하여야한다 . 다만, 여과재 (필터)는 식품의약품안전처고시 의약외품에 관한 기준 및 
시험방법 중 원료규격인  교체용 폴리프로필렌 필터 부직포의 기준치에 적합하여야 한다. [표 1] 유해물질 안전요건
 
주  1. 섬유(부직포 포함) 재질에 한하여 적용한다 .
    2. 염색한 섬유(부직포 포함)부분에만 적용하며 , 대상물질은 KS K 0147, KS K 0739에 따른다 .
    3. 섬유(부직포 포함)원단 및 가죽재질에 코팅, 프린팅 등이 되어있는 경우만 적용한다 .
    4. 대상물질은 KS K 0736에 따르고 , 적용되는 조성섬유는 폴리에스터 , 나일론 , 아크릴 , 아
세테이트 , 트리아세테이트 , 염화비닐 섬유이며 , 염색한 섬유(부직포 포함)부분에 한하여 
적용한다 .
    5. 가죽과 모피 소재에 적용한다 .
    6. 금속 기질, 고분자 기질, 페인팅 및 유사코팅 , 기타 재료(목재 등)부분에 적용하며 , 섬유
(부직포 포함)에는 적용하지 않는다 . 총 납의 경우 페인팅 및 표면코팅의 경우 90 
mg/kg 이하로 적용한다 .
    7. 섬유원단에 합성수지 (합성고무 포함) 소재로 코팅 또는 프린팅 등의 가공처리를 한 경우 
및 합성수지 (합성고무 포함) 소재의 부자재에만 적용하며 , 대상물질은 DEHP 
[Di-(2-ethylhexyl) phthalate, 디에틸헥실프탈레이트 (CAS No. 117-81-7)], DBP[Dibutyl 
Phthalate, 디부틸프탈레이트 (CAS No. 84-74-2)], BBP[Benzyl butyl Phthalate, 벤질부틸
프탈레이트 (CAS No. 85-68-7)] 이다. 단, 금속 및 고분자 기질 위에 페인트 코팅된 경우는  
적용대상에서 제외한다 .
    8. 부직포 및 폴리우레탄 등으로 구성된 재질에 대해 제조공정 중에 유기용제를 사용한 경우 
적용한다 . 
 유해물질명 기준치
폼알데하이드1)75 mg/kg 이하
아릴아민2)각각 30 mg/kg 이하
pH 1)4.0 ~ 7.5
형광증백제1)형광이 나타나지 말 것
유기주석화합물 (TBT, Tributyltin) 3)1.0 mg/kg 이하
알러지성 염료 4)각각 50 mg/kg 이하
다이메틸푸마레이트5)0.1 mg/kg 이하
유해원소   함유량총 납6)100 mg/kg 이하
총 카드뮴6)75 mg/kg 이하
프탈레이트계
가소제7)DEHP
총 합 0.1 % 이하 DBP
BBP
디메틸포름아미드 (DMF)8)5 mg/kg 이하
디메틸아세트아미드 (DMAc)8)5 mg/kg 이하5.2.2 전자식 마스크의 방출가스는 6.3에 의하여 시험하였을 때 아래 표 2의 기준에 적합해야 
한다
 
[표 2] 방출 가스 종류와 방출량 기준
가스 종류 방출량 기준 (㎍)
TVOC 200 이하
  
5.3 인장강도 전자식 마스크의 인장강도는 6.4에 의하여 시험하였을 때 30 N 이상이어야 한다.
5.4 내충격성 (낙하)  전자식 마스크는 6.5 에 의하여 시험 하였을 때 제품의 파손이 발생하지 
않아야 한다.
5.5 (배기 배출 장치가 있는 경우) 배기 배출 장치 작동 전자식 마스크는 6.6에 의하여 시험 하
였을 때, 아래 표 3의 기준에 적합해야 한다.
 
[표 3] 검사항목과 기준
항 목 기 준
육안배기가 전자식 마스크 안면부 밖으로 흐르고 흡기 시 밸브를 통한 역류
를 방지할 수 있어야 한다.
작동 확인 배기 유량을 인가한 후, 배기 밸브가 정확하게 작동해야 한다.
 
5.6 불연성 불꽃을 제거하였을 때, 본체가 계속 타지 않을 것
5.7 방수성능 제품의 외함은 물침투로 인해 해로운 영향이 없어야 하고, 6.8항에 따라 시험할 때 
IPX4를 만족해야 한다.
6. 시험 방법
6.1 시험 조건
시험 공간의 환경조건은 규정이 없는 한, 다음의 범위에서 시험한다 .
a) 온도 : 16 ~ 32 ℃
6.2  유해물질 시험방법
6.2.1 폼알데하이드  KS K ISO 14184-1 에 따른다 .
6.2.2 아릴아민  KS K 0147, KS K 0739에 따른다 .
6.2.3 pH KS K ISO 3071에 따른다 .
6.2.4 형광증백제  의약외품에 관한 기준 및 시험방법 [별표 2] 중 부직포 순도시험에서 형광증
백제 시험방법에 따른다 .
6.2.5 유기주석화합물  KS K 0737에 따른다 .
6.2.6 알러지성 염료 KS K 0736에 따른다 .
6.2.7 디메틸푸마레이트  ISO 16186 에 따른다 .
6.2.8 유해원소 함유량  “어린이제품 공통안전기준 ” 부록 A에 따라 시험시료를 준비 후 부록 B에 따른다 .
6.2.9 프탈레이트계 가소제  “어린이제품 공통안전기준 ” 부록 C에 따른다 .
6.2.10 디메틸포름아미드 (DMF) 의 시험은 ISO/TS 16189 시험방법을 따른다 .6.2.11 디메틸아세트아미드 (DMAc) 의 시험은 ISO/TS 16189 시험방법을 따른다 .
6.3 전자식 마스크 방출가스 시험 방법
시험체 3개를 이용하여 아래와 같이 시험한다 . 
아래의 시험방법에 기재된 내용 이외의 기본적인 시료채취와 분석 방법은 KS I ISO 12219-2 을 
따른다 .
6.3.1 시험방법
1) 시험에는 20 L 샘플링 백을 사용한다 .
2) 샘플링 백에 10 L 의 질소가스를 주입한다 . 
3) 샘플링 백을 65 ± 1 ℃로 항온조에서 가열하도록 한다.
4) 방출시험은 샘플링백을 항온조에 넣은 시점을 시작 시점으로 하여 2 시간 동안 가열한 후 
실시한다 .
5) TVOC의 채취량은 1 L는 되어야 한다.
6.3.2 방출량 계산
1) 방출량 (㎍) 계산은 다음 식을 이용한다 .
 
                                  Ch = (Ai - Abg) x V                
 
여기서 , Ch는 방출량 (㎍), Ai 는 시험편이 있는 샘플링 백의 농도(㎍/㎥), Abg는 시험편이 없는 
샘플링 백의 배경 농도(㎍/㎥), V는 샘플링 백에 주입한 가스 체적(㎥) 이다.
2) 시험체 3개의 시간당 방출 농도 값을 평균하여 기록한다
6.4 인장강도 시험
6.4.1 시험장치
전자식 마스크의 고정 끈 인장강도 시험은 정속 인장식 시험기를 사용하고 아래의 조건을 만족
해야 한다.
1) 인장 시험장치는 파단될 때까지 전자식 마스크 고정 끈을 인장시키는데 가해지는 힘을 기
록할 수 있는 장치여야 한다. 측정 범위의 임의의 지점에서 표시되는 하중의 오차는 ± 1 %, 
신장 오차는 ± 1 ㎜ 이내 이어야 한다.
2) 데이터 수집 보드(data acquisition board) 및 소프트웨어를 사용해서 데이터를 기록하는 경
우, 데이터 수집은 최소 초당 8개 이상은 되어야 한다.
3) 시험장치는 ± 10 % 정확도로 200 ㎜/min 의 일정속도로 신장할 수 있어야 한다.
4) 시험장치는 ± 1 ㎜ 의 정확도로 파단 거리 이상으로 신장할 수 있어야 한다. 단, 파단 거리
에 대한 규정이 없는 경우 300 ㎜ 이상으로 정의한다 .
5) 시험기의 파지 장치(clamp) 는 두 개의 조(jaw) 중앙 지점이 인장 방향의 일직선상에 있도록 
위치되어야 하고, 앞쪽 가장자리는 인장 방향의 일직선상에 직각으로 되어야 하며, 파지 면은 
동일 평면 내에 있도록 해야 한다. 
6) 파지 장치는 시험편이 미끄러지지 않도록 파지할 수 있어야 한다.
7) 조(jaw)의 파지 면은 부드럽고 평평해야 한다. 그러나 평평한 면의 조로 시험 중에 시험편을 
지탱할 수 없을 때는 미끄러지지 않도록 하기 위하여 홈이 파진 조 또는 주름이 있는 조를 사용
할 수 있다. 시험편의 보다 나은 파지를 위하여 부드러운 조나 주름이 있는 조에 대는 보조 물질
로는 종이, 가죽, 플라스틱 , 고무 등이 있다.
8) 파지 장치의 면적은 전자식 마스크의 한쪽 부분을 고정시킬 수 있을 만큼 충분히 넓어야 한다.                       
   
 
    그림 1. 인장강도 시험장치
 
6.4.2 시험 방법
시험체 3개를 이용하여 시험한다 . 전자식 마스크 전체를 시험체로 하여 시험체에 연결된 고정 
끈 한쪽에 대한 인장강도를 측정한다 .
1) 인장시험기의 바닥에 있는 지그에 시험체 측면 하단부의 앞/뒤 방향이 각각 클램프를 바라
보도록 고정한다 .
2) 시험체에 체결된 고정 끈 한 쪽을 인장압축시험기 후크에 고정시키고 200 ㎜/min의 일정 
속도로 신장하여 고정 끝과 마스크의 접착 부위가 30 N 이상이 되도록 한다.
3) 시험체의 고정 끈이 파단 되는지를 확인하다 .
4) 시험결과는 평균치를 구한다 .
6.5 내충격 시험(낙하)
시험체 3개를 이용하여 아래와 같이 시험한다 . 시험체를 그림 2와 같이 정면, 하면, 측면으로 
낙하시켰을 때, 깨지거나 부러짐 등의 파손이 있는지 육안으로 확인하고 사진으로 기록한다 .
                    
  
                                그림 2. 내구성 (낙하) 시험6.6 (배기 배출 장치가 있는 경우) 배기 배출 장치 작동 시험
시험체 3개를 이용하여 아래와 같이 시험한다 .
                        
                   
                                 그림 3. 배기 밸브 시험
1) 시험체를 그림 3과 같이 시험용 인두에 설치한다 .
2) 시험용 인두에서 30 초 동안 300 ± 30 L/min 의 배기 유량을 인가한 후, 배기 배출 장치가 
정확하게 작동하는지 확인한다 .
6.7 불연성
시험체 3개를 이용하여 아래와 같이 시험한다 .
1) 시험장비의 불꽃 높이를 40 mm, 안면부의 가장 낮은 부분과 버너끝 사이의 거리는 20 
mm, 버너 끝 위의 20 mm 높이에서의 불꽃온도는 800 ± 50 ℃로 조정한다 .
2) 금속재 인두에 제품을 장착하고 6 ± 0.6 cm/s의 속도로 제품을 불꽃에 한번 통과시켰을 때 
계속적으로 제품이 타는가를 확인한다 . 
6.8 방수성능  KS C IEC 60529 14.2.4절에 따른다 .
 
7. 표시 사항
다음의 형식에 따라 제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로  
표시하여야 한다. 
7.1. 모델명
7.2 제조연월
7.3 제조자명
7.4 수입자명 (수입품에 한함)
7.5 주소 및 전화번호
7.6 제조국명
7.7 사용상 주의사항
사용상 주의사항의 위치, 내용 및 형태는 눈에 띄게 하여야 하며 사용상 주의사항에는 다음을 표시한
다. 사용상 주의사항은 포장 또는 포장 이외의 사용설명서 등에 별도 표시할 수 있다. 
7.7.1 본 제품은 「약사법 」에 따른 의약외품 마스크 (수술용 , 보건용 , 비말차단용 마스크 ) 및 「의
료기기법 」에 따른 의료기기 (의료용호흡기보호구 )가 아닙니다 .
7.7.2 본 제품에 살균 보존제 , 접착제 , 향료 등을 처리하거나 또는 직접 뿌리는 (덧붙이는 패치 등 
포함) 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다 .7.7.3 본 제품의 포장을 처음 개봉 하였을 때 충분히 환기 후에 사용하여야 합니다 . 
 
8. 취급 설명서
전자식 마스크는 다음 사항을 기재한 취급 설명서를 첨부하여야 한다. 
a) 취급에 대한 사항
b) 유지관리에 관한 사항
c) 여과재 (필터) 교체주기 , 여과재 (필터) 오염, 세척방법 , 세척과정에서 발생할 수 있는 기기 오
작동으로 인한 안전사고 예방문구 등 안전한 사용을 위한 주의 경고
d) 기타 필요하다고 판단되는 사항